52 



Cu 6 S 5 = €u + 4Gu. 



5 At. Schwefel = 1000,0 = 29,59 



6 - Kupfer = 2379,6 = 70,41 



3379,6 100. 

 Da indessen das Mineral nur eine Spur Schwefel beim Erhitzen giebt, so ist diese Zu- 

 sammensetzung höchst unwahrscheinlich, und muss durch eine vollständige Analyse be- 

 stätigt werden. 



Breithaupt (Plattner) : Pogg. Ann. LXI, 673. 



Silberglanz. 



Schmilzt v. d. L. auf Kohle unter Aufschwellen und Entwicklung von 

 schwefliger S. und hinterlässt ein Silberkorn, zuweilen auch etw 7 as Schlacke, 

 welche auf Kupfer und Eisen reagirt. 



Löst sich in Salpetersäure unter Abscheidung von Schwefel auf. 



Brünnich fand 90 p. C. Silber; Klaproth fand in dem krystallisirten 

 S. von der Grube Himmelsfürst bei Freiberg 85,3 und in einem derben von 

 Joachimsthal 85 p. C. Metall. Von letzterem Fundorte analysirte neuerlich 

 Lindaker eine krystallisirte jedoch nicht ganz reine Varietät: 



Schwefel. 



99,55 

 Der reine S. ist eine Verbindung von 1 At. Silber und 1 At. Schwefel , 

 Silbersulfuret, 



Äg = AgS. 

 1 At. Schwefel = 200 = 12,90 



1 - Silber = 1350 = 87,10 





1550 100. 

 Schreiber fand, dass bei massigem Erhitzen aus der Oberfläche des S. 

 metallisches Silber in Fäden auswächst. G. Bischof hat diese Erscheinung 

 später bestätigt, besonders aber beim Erhitzen in Wasserdämpfen verfolgt. 



Bischof: Pogg. Ann. LX, 289. Lehrbuch II, 2067. — Brünnich: Cronstedt's 

 Mineralogie. 1780. 82. — Lindaker; Vogl Joachimsthal. 78. — Klaproth: Beitr. 

 I, 158. — Schreiber: J. d.Phys. 1784. Hauy Min. von Karsten u. Weiss 111,475. 



